570 Winkelmann u, Straubel, Réntg. X-Strahlen. Nachtrag. 
33) Um den Einfluf der seltenen Erden auf die X-Strahlen 
kennen zu lernen, wurden von Herrn Dr. Scnorr in der hiesigen 
Glasfabrik eine Reihe neuer Glaser hergestellt; dieselben hatten 
eine méglichst gleichmafige Zusammensetzung bis auf die cha- 
rakteristischen Erden, deren Gehalt zwischen 10 und 5 Proz. lag. 
Als Beispiel mége die Zusammensetzung des Zirkonglases mit- 
getheilt werden; es enthielt : 
14,5 K,0; 5,3 Na,O; 2,0 CaO; 0,2 As,O, ; 8,0 B,0,; 
60,0 SiO,; 10,0 ZrO,. 
Die Glaser wurden zunachst auf die Frage hin untersucht, 
ob sie wie der FluSspath die X-Strahlen umzuwandeln imstande 
sind. Die Strahlen trafen daher zunichst das Glas der photo- 
graphischen Platte, dann die empfindliche Schicht und zuletzt das 
zu untersuchende Glas. 
Das Glas mit Zirkon zeigte eine deutliche Wirkung, die aber 
ganz bedeutend schwacher war, als die des Flufspaths; eine ge- 
ringere Wirkung als das Zirkonglas zeigte ein Glas mit Didym 
und ein solches mit Erbium; die Glaser mit Beryll, Uran, Cerium, 
Thorium zeigten gar keine Wirkung. 
Ferner wurde die Durchlassigkeit der Glaser gepriift. Es 
sind hierbei nur jene Glaser vollkommen vergleichbar, deren Zu- 
sammensetzung bis auf die seltenen Erden tibereinstimmt. Die Glaser 
sind in der folgenden Tabelle nach der Giite ihrer Durchlassigkeit 
geordnet; gleichzeitig ist das Atomgewicht der Erden und das 
specifische Gewicht der entsprechenden Oxyde angegeben. 
Atomgewicht Specifisches Gewicht 
der Erden der Oxyde 
1) Zirkonglas 90 5,713 
2) Didymglas 142 6,95 
3) Ceriumglas 140 6,74 
4) Thoriumglas 231 9,86. 
Das Zirkonglas laft am besten die X-Strahlen durch; das 
Thoriumglas laft in der benutzten Dicke von 3,8 mm keine merk- 
bare Menge mehr durch. Man bemerkt, da’ die Atomgewichte 
und die specifischen Gewichte der Oxyde mit wachsender Un- 
durchlassigkeit, abgesehen von einer kleinen Differenz, ebenfalls - 
wachsen. 
Jena, den 30. Mai 1896. 
